244 



nur nahezu; beim Gyps aber bildet die grössere Axe der Ellipse 

 einen Winkel von etwa 50 <^ gegen den fasrigen Bruch, dl^ gegen 

 eine der Polarisationsaxen (die optische Mittellinie), fällt also 

 nach dem Obigen (unter a) nicht mit den Axen für Ausdehnung 

 zusammen. Es wurde dieses Resultat von Angstrom bestätigt, 

 das Axenverhältniss ist 100 : 123. 



Eine andere Methode wandte Pfaff an: er schlief die Kry- 

 stalle senkrecht zu den drei Krystallaxen zu Würfeln, brachte 

 sie über eine Oeifoung in einem Gefäss, in welchem Wasser sie- 

 dend erhalten wurde, und beobachtete die Temperaturerhöhung, 

 welche einer abgewogenen über dem Würfel befindlichen Wasser- 

 masse in einer bestimmten Zeit durch den Würfel hindurch mit- 

 getheilt wurde. Diese Methode bestimmt also nicht die Lage 

 der Axen für Wärmeleitung, aber sie gibt genauere Werthe als 

 die Methode Senarmont's und gibt ein Mittel, verschiedene Kry- 

 stalle unter sich zu vergleichen. Beide Methoden mit einander 

 verbunden werden alles Gewünschte liefern. 



Die Resultate Pfaff's sind in folgender Tafel zusammenge- 

 stellt: (die Wärmeleitung des Silbers ist mit 1000 bezeichnet, 

 die des Kupfers mit 870). 



zwei -und -zweigliedrig Axe a Axe b Axe o 



Schwerspath 248 245 228 



Adular 241 260 298 



Die Resultate stimmen gut mit den von Senarmont erhalte- 

 nen, denn das Axenverhältniss ist bei 



nach Pfaff nach Senarmont 

 Quarz 100 : 129 100 : 131 



Kalkspath 100 : 119 100 : 112 



Schwerspath 100 : 101 : 107 ungefähr gleich 



